A. Tschirch u. A. B. Stevens: Japanlack. 515 
Nach einer von Rein ausgeführten mikroskopischen Untersuchung 
des Lackes ließ derselbe neben wenigen farblosen, in Wasser löslichen 
Kügelchen zahlreiche kleinere und dunkelere in Alkohol lösliche Kügelchen 
erkennen, eingebettet in eine amorphe bräunliche Masse. Wiesner fand in 
dem eingetrockneten Lack auch einige besonders mit dem Polarisations- 
mikroskop sichtbare helle doppelbrechende Krystalle. 
Das spezifische Gewicht schwankt: Yoshida fand es bei gutem Japan- 
lack = 1,002, bei schlechtem = 1,038. Linsbauer fand es bei Rhus- 
Compagnie Lack = 1,057. 
Eigene Untersuchung. 
Der von uns untersuchte Ki-Urushi stammte aus zwei Quellen. 
Das eine Muster hatte uns Herr Forstrat Shirasawa in Tokio 
gesandt, das andere erhielten wir von der Rhus-Compagnie in 
Frankfurt a. M. Beiden sei auch an dieser Stelle unser Dank aus- 
gesprochen. Beide Muster stimmten miteinander überein. Es war 
filtrierter Ki-Urushi d. h. also Ki-shö-mi. Volle, gut verstöpselte 
Flaschen kann man jahrelang aufheben, ohne daß sich der Lack ver- 
ändert; an der Luft fängt er nach kurzer Zeit an, sich zu bräunen 
und bedeckt sich mit einer braunschwarzen Haut, die den Rest des 
Lackes vor weiterer Veränderung schützt. Die Haut ist gänzlich 
unlöslich in allen Lösungsmitteln. 
Das Produkt wurde erst mit Alkohol, dann mit kaltem Wasser 
behandelt. Es lieferte folgende Zahlen. 
In Alkohol löslich. . . . . 7240% 
In Wasser löslich . . . . . 4,05, 
EIN EEE E18 
TER LETTER N 
Die Untersuchung ergab: 
Yoshida’s Urishinsäure oder Lacksäure, d.h. der 
alkohollösliche Anteil des Lackes, das Laccol Bertrand’s, 
ist ein Gemisch. Sie läßt sich trennen in einen petroläther- 
löslichen Anteil(78%) und einen petrolätherunlöslichen (22%). 
Der petrolätherlösliche Teil läßt sich wieder in drei Körper 
trennen. Einer derselben ist ein nicht flüchtiges Gift. 
Gummi und Enzym lassen sich dagegen nicht quantitativ 
trennen. Außerdem enthält der Lack Essigsäure. 
Der Lack ist hellgraugelblich und hat die Konsistenz eines 
Balsams. Er dunkelt, der Luft ausgesetzt, schnell. An der Oberfläche 
bildet sich bald eine undurchlässige Haut, die weitere Veränderungen 
verhindert. Das Dunkelwerden des Lackes ist die Folge der Ein- 
wirkung der Laccase auf die Primärharze in Gegenwart von Wasser 
33* 
